86o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Les résultais obtenus sont résumés dans le Tableau ci-dessous et repré- 

 sentés graphiquement dans la figure ci-contre. 



Température ' Durée de la 



de la Poids cristallisation 



Si première Température de l'alliage eutectique 



pour 100. cristallisation. eutectique. en grammes. en secondes. 



O q5o 



^ » e « 



a 905 83o 20 90 



4 870 83o 20 i4o 



.5 9^0 83o 20 160 



7 io35 83o 20 120 



10 ii3o 825 20 100 



20 123.5 820 20 90 



3o 1290 820 18 85 



4o 1820 820 t6 75 



5o i34o 820 i4 57 



60 i35o 825 i3 46 



70 i365 820 12 33 



80 i38o 83o II 20 



90 1 395 » II » 



95 i4o5 » 10 » 



98 1 4 1 o » 10 » 



1 00 1 4 1 5 » » » 



Comme on le voit, le liquidus se compose de deux branches de courbes 

 partant respectivement des points de fusion de l'argent (gSo") et du sili- 

 cium (1415") et se coupant vers 800" en un point correspondant à une 

 concentration voisine de 5 pour 100 de silicium. Le solidus ne comprend 

 que la droite horizontale passant par le point eutectique et s'étendant de 

 o à 90 pour 100 de silicium. 



Le silicium et l'argent ne donnent donc point de combinaison. 



Quant à la miscibilité à l'état solide, la considération des durées de cris- 

 tallisation eutectique conduirait à admettre l'existence de cristaux mixtes 

 de silicium et d'argent, saturés à partir de 10 pour 100 d'argent. 



Mais l'analyse des cristaux isolés de l'alliage à jo pour 100 ne paraît pas 

 confirmer cette prévision. 



Remarque. — Dans les fusions riches en silicium (4o, 5o, 60 pour 100), 

 j'ai remarqué sur le régule une petite perle blanche se détachant nettement 



